## PENGARUH PENAMBAHANAN METAKAOLIN DAN SUPERPLASTICIZER
TERHADAP KUAT TEKAN BETON PADA MUTU K-400
Masri A Rivai 1,* RA. Sri Martini 2 Erdin Dimas Tri Kusuma 3
1,2,3) Program Studi Teknik Sipil UniversitasMuhammadiyah Palembang masri.rivai@gmail.com

## Abstract
High-quality  concrete  usually  uses  an  addition  to  workaholic,  high-pressure,  and  concrete durability such as metacaolin and superplasticizer.
The Study was conducted to find out how the metacaolin + superplasticizer addition to the strong K-400  press  of  concrete.  The  test  object used  was  a  cube 15  x  15  x  15  cm.  Strong  tests  of  concrete  were made at the age of 3 days, 14 days, and 28 days. The research is done on normal concrete, and metacaolin 10% + superplasticizer 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, and 3,5% with separate parts.
Research shows the strong value of normal concrete pressure at 28 days on 403,66 Kg/cm² while strong value of optimum concrete at 28 days occurs in a variety of Metacaolin 10% + Superplastizer 3% on 460,58 Kg/cm². It is known that adding metacaolin + superplasticizer add to strong concrete pressure.
Key Words : concrete, metacaolin, superplasticizer, and strong press.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Beton  adalah  campuran  semen portland atau  semen  hidrolik  yang  lain,  agregat  kasar, agregat halus dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk massa padat (SNI- 03-2847,2002). Beton  merupakan  bahan  yang umum  digunakan  dalam  dunia  konstruksi.  Di Indondesia,  beton  menjadi  bahan  konstruksi yang  digemari  jika  dibandingkan  dengan bahan lain seperti baja  dan  kayu. Hal tersebut menjadikan  inovasi-inovasi  pada  beton  terus berkembang  untuk  meningkatkan  kualitas  dan mutu  beton.  Beton  mutu  tinggi  biasanya menggunakan bahan tambah untuk meningkatkan  workabilitas,  menambah  kuat tekan,  dan  keawetan  beton  seperti metakaolin dan superplasticizer .
Kaolin merupakan salah satu mineral tanah liat  (lempung)  yang  mengandung  beberapa lapis  aluminium  silikat.  Pada  dasarnya  kaolin adalah  tanah  liat  yang  mengandung  mineral kaolinit sebagai bagian yang sangat besar, dan
termasuk  jenis  tanah  liat  primer.  Metakaolin merupakan  pozzolan  yang  berasal  dari  bahan kaolin  yang  telah  melalui  proses  dehidroksila oleh  pemberian  panas  pada  suhu  500°C  – 900°C  dan  berbentuk  serbuk  halus  dengan ukuran  0,5  sampai  5  mikron.  Dehidroksilasi adalah  reaksi  dekomposisi  kristal  kaolin menjadi suatu struktur tidak teratur sebagian.
Sedangkan  Superplasticizer  merupakan bahan  tambah  kimia  yang  berfungsi  untuk mengurangi  air.  Dengan  pemakaian  bahan tambahan  ini  diperoleh  adukan  dengan  faktor airsemen  lebih  rendah  pada  nilai  kekentalan lebih  encer  dengan  faktor  air  semen  yang sama,  sehingga  mutu  kuat  tekan  beton  lebih tinggi.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Ristiovani
Aditya Kusuma Nrp:112015002 Fakultas  Teknik  Prodi  Sipil
Universitas  Muhammadiyah  Palembang  tentang Penambahan Metakaolin dan Superplasticizer Terhadap  Kuat  Tekan  Pada  Mutu  Beton  K-400 sebagai campuran beton menunjukkan bahwa nilai kuat tekan  beton  pada umur  28 hari  dengan  kadar Policarboxilate 1,5% dan variasi kadar Metakaolin 10%,  15%,  20%,  dan  25%,  didapatkan  bahwa
kadar  optimum  pada  variasi Metakaolin terjadi pada  variasi  kadar Metakaolin 10%  dan  pada variasi  kadar Metakaolin 15%,  20%,  dan  25% mengalami penurunan kuat tekan beton.
Dalam  penelitian  ini  penulis  mencoba menambah  campuran  beton  dengan  kadar optimum Metakaolin 10% yang telah didapatkan dalam penelitian Ristiovani Aditya Kusuma dan memvariasikan kadar
Policarboxilate untuk  mencari  tahu  batas maksimum  kadar  persen Policarboxilate yang baik  untuk  kuat  tekan.  Berdasarkan  hal tersebut  saya  sebagai  mahasiswa  ingin melakukan penelitian dengan judul,
“Pengaruh  Penambahan Metakaolin dan Superplasticizer Terhadap  Kuat  Tekan Beton Pada Mutu Beton K-400”.

## 1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan Metakaolin  dan  Superplasticizer  terhadap beton  normal  mutu  beton  K-400  dengan divariasikan penambahan persentase Superplasticizer tertentu.
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui kadar optimum penggunaan Superplasticizer  yang  ditambahkan  pada campuran beton mutu K-400.

## 1.3. Rumusan Masalah
Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini mengacu pada latar belakang diatas adalah:
1.  Bagaimana pengaruh penambahan Metakaolin  dan  Superplasticizer  terhadap kuat  tekan  beton  normal  yang  sudah ditambahkan Metakaolin dan
Superplasticizer.
2.  Berapa  kadar  optimum  Superplasticizer yang ditambahkan pada mutu beton K-400.

## 1.4. Batasan Masalah
Dalam  penelitian  ini,  sebagai  batasan masalahnya adalah:
1.  Penelitian ini dibatasi hanya pada pengujian terhadap kuat tekan beton.
2.  Metakaolin  yang  digunakan  adalah  kaolin yang  telah  mengalami  pembakaran  atau pemanasan  pada  suhu  tinggi  dalam  jangka waktu tertentu.
3.  Superplasticizer yang digunakan yaitu jenis Policarboxilate.
4.  Pengujian  kuat tekan  dilakukan pada umur 3 hari, 14 hari, dan 28 hari. Pengujian kuat tekan dilakukan untuk variasi dengan:
Kadar persentase Metakaolin Kadar persentase Policarboxilate 10% 0% 10% 0,5% 10% 1% 10% 1,5% 10% 2% 10% 2,5% 10% 3% 10% 3,5% 5.  Jumlah  Sampel  terdiri  dari  72  sampel, dimana setiap variasi penambahan Policarboxilate terdiri dari 9 sampel.
6. Persentase nilai kenaikkan kuat tekan beton dilakukan terhadap variasi Metakaolin 10% + Policarboxilate 0%.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian Beton
Beton    merupakan    campuran    antara semen    portland,    air,    dan    agregat    (dan kadang-kadang      bahan      tambah      yang sangat   bervariasi   mulai   dari   bahan   kimia tambahan,    serat,    sampai    bahan    buangan non    kimia)    pada    perbandingan  tertentu. Bahan  penyusun  beton  meliputi  air,  semen, agregat  kasar  dan  agregat  halus  dan bahan tambah  dimana  setiap  bahan  penyusun mempunyai  fungsi  dan  pengaruh  yang berbeda-beda.  Sifat yang  penting pada beton adalah    kuat    tekan,  bila  kuat  tekan  tinggi maka    sifat-sifat    yang    lain    pada    umumnya juga  baik.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi kuat  tekan  beton  terdiri  dari  kualitas  bahan penyusun,  nilai  faktor  air  semen,    gradasi
agregat,    ukuran    maksimum    agregat,    cara pengerjaan    (pencampuran,  pengangkutan, pemadatan,  dan  perawatan)  serta  umur  beton (Tjokrodimulyo, 1996).
Menurut  SNI-2847-2013,  Beton  adalah campuran  antara  semen  portland  atau  semen hidrolis  lainnya,  agregat  halus,  agregat  kasar, dan  air,  dengan  atau  tanpa  bahan  campuran tambahan (admixture). Seiring dengan penambahan  umur,  beton  akan  semakin mengeras  dan  akan  mencapai  kekuatan rencana (f`c) pada usia 28 hari.

## 2.2. Kaolin dan Metakaolin
Kaolin merupakan salah satu mineral tanah liat  (lempung)  yang  mengandung  beberapa lapis  aluminium  silikat.  Pada  dasarnya  kaolin adalah  tanah  liat  yang  mengandung  mineral kaolinit sebagai bagian yang sangat besar, dan termasuk  jenis  tanah  liat  primer.  Metakaolin merupakan  pozzolan  yang  berasal  dari  bahan kaolin  yang  telah  melalui  proses  dehidroksila oleh  pemberian  panas  pada  suhu  500°C  – 900°C  dan  berbentuk  serbuk  halus  dengan ukuran  0,5  sampai  5  mikron.  Dehidroksilasi adalah  reaksi  dekomposisi  kristal  kaolin menjadi suatu struktur tidak teratur sebagian.

## 2.3. Kuat tekan beton
Kekuatan  tekan  adalah  kemempuan  beton untuk  menerima  gaya  tekan  persatuan  luas. Walaupun dalam beton terdapat tegangan tarik yang kecil, diasumsikan bahwa semuategangan  tekan  didukung  oleh  beton tersebut. Penentuan kekuatan
tekan dapatdilakukan  dengan  menggunakan  alat  uji tekan  dan  benda  uji  berbentuk  silinderdengan prosedur  uji  ASTM  C-39  atau  kubus  dengan prosedur BS-1881 (Tri Mulyono, 2005).
Kuat  tekan  beton  merupakan  parameter utama  yang  harus  diketahui  dan  dapat memberikan  gambaran  tentang  hampir  semua sifat-sifat  mekanisnya  yang  lain  dari  beton tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  karakteristik utama  beton  adalah  sangat  kuat  dalam menahan  gaya  tekan,  tetapi  sangat  lemah
dalam  menerima  gayatarik.  Kuat  tarik  beton hanya  berkisar  antara  10%  sampai  15%  dari kuat tekan beton. Dalam perencanaan struktur beton  bertulang,  beton  diasumsikan  hanya berperan dalam menahan gaya tekan dan sama sekali  tidak  memberikan  kontribusi  dalam menahan  gaya  tarik.  Kuat  tekan  beton  adalah kemampuan  beton  keras  untuk  menahan  gaya tekan dalam setiap satu satuan luas permukaan beton.

## 2.4. Rumus Pengelolahan Kuat Tekan Pada Beton
Setelah  didapat  data  dari  hasil  uji  kuat tekan  beton  masing-  masing  benda  uji,  maka data  tersebut  diolah  dengan  menggunakan rumus-  rumus  ketentuan  dari  SK.SNI.T-15- 1990-03 sebagai berikut :
1.  Rumus  kuat  tekan  beton  rmasing-masing benda uji
Ϭbi =
Keterangan :
Ϭbi  =  kuat  tekan  beton  masing  –  masing benda uji Mpa/cm² P    = Beban (Mpa) A = Luas penampang (m²)
2.  Rumus Kuat tekan rata-rata
Ϭbm=
Keterangan : Ϭbm=kuat tekan beton rata –rata Mpa/Cm² Ϭbi  = Kuat tekan beton Mpa/Cm2 N = Jumlah benda uji

## 3. Rumus Devisi standar

## S=
Keterangan : S    = Deviasi standar (Mpa/cm²) σbm =Kuat tekan beton rata- rata (Mpa/cm²) σ bi  = Kuat tekan beton (Mpa/cm²) N    = Jumlah benda uji
4.  Rumus beton kuat karateristik
Ϭbk = σbm – 1,28. S
Keterangan :
Ϭbk  =  Kuat  tekan  beton  karakteristik
(kg/cm²)
Ϭbm  =  Kuat  tekan  beton  rata-  rata
(kg/cm²)
1,28  = 1 in 10 Benda
Uji S  = Standar deviasi
Untuk  menentukan  nilai  standard  deviasi menggunakan konstanta yang telah ditentukan berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah dilakukan dengan maximum persen kegagalan sesuai dengan benda uji yang telah dibuat.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium PT Perkasa Adiguna Sembada  yang berada  di jalan  Soekarno  Hatta  Kota  Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
Sample  penelitian  benda  uji  berupa  kubus dengan  ukuran  15cm  x  15cm  x  15cm,  terdiri dari  tediri  dari  benda  uji  beton  normal  yang ditambah dengan metakaolin dan superplasticizer berjenis policarboxilate dengan  kadar  persentase  metakaolin  10%  dan variasi  kadar  persentase  policarboxilate  0%, 0,5%,  1%,  1,5%,  2%,  2,5%,  3%,  dan  3,5%. Jumlah benda uji yang akan dibuat yaitu setiap benda  uji  akan  dibuat  dengan  beton  normal yang  ditambah  dengan  metakaolin  dan policarboxilate  yaitu  9  benda  uji  untuk  setiap variasi  policarboxilate  dengan  jumlah  total benda  uji  yaitu  72  benda  uji  yang  akan  diuji pada umur 3 hari, 14 hari, dan 28 hari. Dengan kuat  tekan  rencana  adalah  K-400  pada  umur beton 28 hari.

## 4. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Pengujian
4.1.1. Pengujian Slump
Tabel 4.1 Pengujian Slump Flow No Variasi campuran Nilai Slump (cm) 1 Metakaolin 10% + Policarboxilate 0% 30 2 Metakaolin 10% + Policarboxilate 0,5% 35 3 Metakaolin 10% + Policarboxilate 1% 35 4 Metakaolin 10% + Policarboxilate 1,5% 40 5 Metakaolin 10% + Policarboxilate 2,0% 40 6 Metakaolin 10% + Policarboxilate 2,5% 45 7 Metakaolin 10% + Policarboxilate 3,0% 50 8 Metakaolin 10% + Policarboxilate 3,5% 50
Sumber : Hasil Penelitian Di Laboratorium PT. Perkasa Adiguna Sembada
Sumber : Hasil Penelitian Di Laboratorium PT. Perkasa Adiguna Sembada
Gambar 4.1 Grafik Nilai Slump
Dari  gambar  grafik  4.1.  Maka  didapatkan bahwa  semakin  tinggi  kadar  policarboxilate yang ditambahkan pada campuran beton maka semakin  tinggi  nlai  slump.  Nilai  tertinggi  test slump  flow  mulai  terjadi  pada  variasi  kadar Metakaolin 10% + Policarboxilate 3%.

## 4.1.2. Kuat Tekan Beton
Tabel 4.2 Hasil Uji Kuat Tekan Rata-rata
No Varian Campuran Kuat Tekan Beton Rata-rata Umur (Hari) 3 14 28 Kg/ cm² MPa Kg/ cm² MPa Kg/ cm² MPa
1 Metakaolin 10% + Policarboxilate 0% 142, 0 11,5 6 269, 7 21,9 5 309, 0 25,1 4 2 Metakaolin 10% + Policarboxilate 0,5% 157, 8 12,8 4 286, 3 23,2 9 346, 0 28,1 5 3 Metakaolin 10% + Policarboxilate 1% 173, 7 14,1 3 302, 9 24,6 4 370, 9 30,1 8 4 Metakaolin 10% + Policarboxilate 1,5% 203, 9 16,5 9 329, 3 26,7 9 392, 8 31,9 6 5 Metakaolin 10% + Policarboxilate 2% 216, 8 17,6 4 343, 0 27,9 1 412, 5 33,5 6 6 Metakaolin 10% + Policarboxilate 2,5% 245, 5 19,9 7 352, 1 28,6 5 433, 6 35,2 8 7 Metakaolin 10% + Policarboxilate 3% 257, 6 20,9 6 370, 2 30,1 2 463, 9 37,7 5 8 Metakaolin 10% + Policarboxilate 3,5% 250, 1 20,3
5 362, 6 29,5 0 445, 0 36,2 1
Sumber : Hasil Penelitian Di Laboratorium PT. Perkasa Adiguna Sembada
Sumber : Hasil Penelitian Di Laboratorium PT. Perkasa Adiguna Sembada
Gambar 4.2 Grafik Hasil Uji Kuat Tekan Rata-rata

## 4.1.3. Pengolahan Data Hasil Uji Kuat Tekan Beton

## Tabel 4.3 Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Karakteristik No Varian Campuran Kuat Tekan Beton Karakteristik Umur (Hari) 3 14
28 Kg/ cm² MPa Kg/ cm² MPa Kg/ cm² MPa
1 Metakaolin 10% + Policarboxilate 0% 138, 61 11,2 8 266, 82 21,7 1 301, 66 24,5 4
2 Metakaolin 10% +
Policarboxilate 0,5% 147, 66 12,0 7 281, 59 22,9 1 337, 13 27,4 3 3 Metakaolin 10% + Policarboxilate 1% 166, 36 13,5 3 296, 89 24,1 6 362, 03 29,4
6
4 Metakaolin 10% + Policarboxilate 1,5% 198, 07 16,1 2 322, 01 26,2 0 388, 37 31,6 0 5 Metakaolin 10% + Policarboxilate 2% 206, 59 16,8 1 336, 95 27,4 2 404, 78 32,9 4 6 Metakaolin 10% +
Policarboxilate 2,5% 238, 24 19,3 8 343, 23 27,9 3 424, 73 34,5 6
7 Metakaolin 10% +
Policarboxilate 3% 253, 16 20,6 0 364, 15 29,6 3 460, 58 37,4 8 8 Metakaolin 10% +
Policarboxilate 3,5% 245, 63 19,9 8 351, 01 28,5 6 439, 98 35,8 0
Sumber : Hasil Penelitian Di Laboratorium PT. Perkasa Adiguna Sembada
Sumber : Hasil Penelitian Di Laboratorium PT. Perkasa Adiguna Sembada
Gambar 4.3 Grafik Hasil Uji Kuat Tekan Karakteristik
Dari  gambar  grafik  4.3  nilai  kuat  tekan beton  karakteristiknya bervariasi. Pada variasi Metakaolin  +  Policarboxilate  3%  memiliki nilai kuat tekan beton karakteristik yang tinggi dibandingkan  dengan  kuat  tekan  beton karakteristik  lainnya  yaitu  sebesar  253,16 Kg/Cm2  pada  umur  3  hari,  364,15  Kg/Cm2 pada  umur  14  hari,  dan  460,58  Kg/Cm2  pada umur  28  hari,  Pada  variasi  Metakaolin  + Policarboxilate 3,5% mulai mengalami penurunan  nilai  kuat tekan beton  karakteristik yaitu  245,63  Kg/Cm2  pada  umur  3  hari, 351,01  Kg/Cm2  pada  umur  14  hari,  dan 439,98 Kg/Cm2 pada umur 28 hari,. Dan kuat tekan terendah terdapat pada variasi Metakaolin + Policarboxilate 0% yaitu 138,61 Kg/Cm2  pada  umur  3  hari,  266,82  Kg/Cm2 pada  umur  14  hari,  dan  301,66  Kg/Cm2  pada umur 28 hari,.
Berdasarkan  gambar  grafik  tersebut dapat  diketahui  bahwa  secara  keseluruhan mutu  pelaksanaan  untuk  semua  variasi campuran  baik  dilihat  dari  karakteristik  pada 28  hari,  akan  tetapi  mutu  beton  yang  sesuai perencanaan  dimulai  pada  variasi  Metakaolin +  Policarboxilate  2%  dengan  nilai  kuat  tekan karakteristik  sebesar  404,78  Kg/Cm2  pada umur 28 hari.
Berdasarkan  nilai  karakterisktik  beton tersebut dapat dilihat seberapa jauh persentase
pengaruh penambahan Metakaolin dan Policarboxilate pada campuran beton.
Tabel 4.4 Persentase Kekuatan Beton Pada Berbagai Umur No. Varian Campuran Peningkatan Kekuatan (%) Umur (Hari) 3 14 28 1 Metakaolin 10% + Policarboxilate 0% 0 0 0 2 Metakaolin 10% + Policarboxilate 0,5% 6.53 5.54 11.76 3 Metakaolin 10% + Policarboxilate 1% 20.02 11.27 20.01 4 Metakaolin 10% + Policarboxilate 1,5% 42.90 20.68 28.74 5 Metakaolin 10% + Policarboxilate 2% 49.04 26.28 34.18 6 Metakaolin 10% + Policarboxilate 2,5% 71.88 28.64 40.80 7 Metakaolin 10% + Policarboxilate 3% 82.64 36.48 52.68 8 Metakaolin 10% + Policarboxilate 3,5% 77.21 31.55 45.85
Sumber : Hasil Penelitian Di Laboratorium PT. Perkasa
Adiguna Sembada
Sumber : Hasil Penelitian Di Laboratorium PT. Perkasa

## Adiguna Sembada
Gambar 4.4 Grafik Persentase Kekuatan Beton Pada Berbagai Umur
Dari  gambar  grafik  4.4  Persentase  Kekuatan Beton  pada  berbagai  umur  diketahui  bahwa pada  variasi  Metakaolin  +  Policarboxilate 0,5%  sampai  dengan  pada  variasi  Metakaolin +  Policarboxilate  1,5%  mengalami  kenaikkan terhadap  variasi  Metakaolin  +  Policarboxilate 0%  akan  tetapi  pada  variasi-variasi  tersebut tidak  mencapai  kuat  tekan  rencana,  mulai masuknya  kuat  tekan  rencana  terjadi  pada variasi Metakaolin + Policarboxilate 2%. Nilai optimum  terdapat  pada  variasi  campuran Metakaolin  +  Policarboxilate  3%  dengan persentasi  kuat  tekan  beton  pada  umur  3  hari
sebesar 82.64%, umur 14 hari sebesar 36.48%, dan  umur  28  hari  sebesar  52.68%  terhadap variasi Metakaolin + Policarboxilate 0%.

## 4.2 Pembahasan
Dari  hasil  pengolahan  data  yang  telah dijabarkan  di  atas  dapat  ditarik  beberapa  hasil rangkuman  rangkuman  mengenai  kuat  tekan karakteristik beton pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :
1. Nilai  optimum  kuat  tekan  beton  karakteristik berada di variasi Metakaolin + Policarboxilate 3% ,  akan  tetapi  pada  variasi Metakaolin  + Policarboxilate  3,5% mengalami  penurunan kuat tekan dikarenakan pada variasi Metakaolin +  Policarboxilate  3% proporsi Policarboxilate pada
variasi tersebut mendispersi
(menguraikan)  semen  dan Metakaolin yang mudah  menggumpal  menjadi  lebih  merata  dan menghasilkan  reaksi  hidrasi  yang  sempurna. Sedangkan pada variasi Metakaolin + Policarboxilate  3,5% ,  proporsi Policarboxilate pada  variasi  ini  menyebabkan  semen  dan
Metakaolin terurai  segala  arah  dan  daya  ikat menjadi  tidak  sempurna.  Hal  ini  menyebabkan terjadinya segregasi (pemisahan) dan menurunkan kuat desak beton yang dihasilkan.
2. Pada  variasi Metakaolin  +  Policarboxilate 0,5% sampai  dengan  variasi Metakaolin  +
Policarboxilate  1,5% mengalami  kenaikkan terhadap  kuat tekan  pada  variasi Metakaolin  +
Policarboxilate  0% akan  tetapi  variasi-variasi tersebut  tidak  mencapai  kuat  tekan  rencana dikarenakan Metakaolin memiliki  kandungan silica yang tinggi dan mudah menyerap air pada saat  pencampuran  adukan  beton  sehingga proporsi Policarboxilate yang  digunakan  pada variasi-variasi  tersebut  masih  belum  dapat mendispersi (menguraikan) semen dan Metakaolin yang  mudah  menggumpal  dan kaku.  Sehingga  reaksi  hidrasi  pada  variasi- variasi tersebut menjadi tidak sempurna.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  percobaan  penilitian  dan pengujian  yang  dilakukan  dapat  diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Penambahan Metakaolin dan Policarboxilate  terhadap  beton  normal
mutu  K-400  sangat  berpengaruh  pada kuat  tekan  karena  Metakaolin  memiliki kandungan  Silica  yang  tinggi,  mudah meyerap  air  dan  kaku.  Sedangkan  fungsi Policarboxilate pada penambahan digunakan  untuk  mennguraikan  semen dan  Metakaolin    menjadi  menjadi  lebih merata pada campuran adukan.
2. Nilai  kuat  tekan  optimum  didapat  pada variasi Metakaolin 10% dan Policarboxilate  3%  dengan  nilai  kuat tekan rata-rata 257,6 kg/cm² pada umur 3 hari,  370,2  kg/cm²  pada  umur  14  hari, 463,9  kg/cm²  pada  umur  28  hari.  Dan nilai  kuat  tekan  karakteristik  253,16 kg/cm²  pada  umur  3  hari,  364,15  kg/cm² pada  umur  14  hari,  460,58  kg/cm²  pada umur 28 hari.

## 5.2 Saran
Berdasarkan  hasil  penilitian  yang  telah dilakukan,  dapat  diajukan  saran  sebagai berikut :
1. Disarankan  untuk  menggantikan  bahan Metakaolin dengan  bahan  pozzolan lainnya dan menggunakan Policarboxilate 3%  sebagai  bahan  konstan  pada  bahan tambah.
2. Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan untuk menggunakan benda uji silinder.

## REFERENSI
Wibowo,  dkk.  2019.  Kajian  Kuat  Tarik  Belah  pada
Beton  Mutu  Tinggi  Memadat  Mandiri  dengan Variasi Komposisi Metakaolin dan Superplasticizer Masterease 3029. Fakultas Teknik Jurusan Sipil, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Mediyanto,  Antonius.  2019.  Kajian  Penetrasi  dan Permeabilitas  Beton  Mutu  Tinggi  Memadat Mandiri  terhadap  Variasi  Komposisi  Metakaolin dan  Superplasticizer Masterease  3029  Kadar  1,9% dari  Berat  Binder.  Universitas  Sebelas  Maret, Surakarta.
Dinakar,  P.  2013.  Effect  of  Metakaolin  content  on  the Properties  of  High  Strength  Concrete  Indian
Institute  of  Technology  Bhubaneswar  751013, India.
Kusuma, Ristiovani Aditya. 2020. Penambahan Metakaolin  dan  Superplasticizer  Terhadap  Kuat Tekan Beton Pada Mutu Beton K-400. Palembang : Jurusan Teknik. Sipil Muhammadiyah Palembang.
Saputra,  Bambang.  2019.  Pengaruh  Kuat  Tekan  Beton Terhadap  Penambahan  Serbuk  Kaca  dan  Fly  Ash pada  Mutu  Beton  K-300.  Palembang  :  Jurusan Teknik. Sipil Muhammadiyah Palembang.
Marsiano.  Penggunaan  Admixture  Superplasticizer  pada Beton untuk Menaikkan Mutu Beton. Yogyakarta.
Abas, Syazili. 2014. Concrete Technology. Jakarta.
Mulyono, Tri. 2003. Teknologi Beton. Yogyakarta.
Tjokrodimulyo,  Kardiyono.  1996.  Teknologi  Beton. Yogyakarta.
SNI  03-6815-2002.  Badan  Standar  Nasional.  Evaluasi Uji Kuat Tekan.